62 
(Karmarsch). In der Richtung der Spiegel 2%, in jener der 
Jahresringe 2 bis 12% (Nördlinger); 7. Längenholz 0,112%, 
Querholz in der Richtung* der Spiegel 1*6 bis 11*2%, in der 
Richtung* der Jahresringe 4*1 bis 12*2%, Querholz im Mittel 
7-27% (Karmarsch); in der Richtung der Spieg*el 2 bis 5%, 
in jener der Jahresringe 7 bis 12% (Nördling*er). 
Quellen. Bei völliger Sättigung mit Wassert ß\ Längen¬ 
ausdehnung 0-025%., Ausdehnung in der Richtung der Spieg*el 
2.02%, in der Richtung der Jahresringe 5*22% (Laves); 
7. Längenausdehnung* 0*112%, Ausdehnung* in der Richtung* 
der Spiegel 2*85%, in jener der Jahresring'e 6-95% (Laves). 
Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme in Folg*e der Durch- 
nässung* am Volumen 9*4%, am Gewichte 88%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Absolute Festigkeit 
nach Karmarsch 7-28 Kgr. 
Spaltbarkeit, a. Sehr schwerspaltig; ß. etwas schwer - 
spaltig; 7. äusserst schwerspaltig. 
Härte, a. und ß. ziemlich, hart; 7. hart. 
Dauer. Von kurzer Dauer und auch im Trockenen 
ziemlich bald den Nagekäfern anheimfallend. 
Verwendung. Vortreffliche Materialien für Tischler, 
Dreher, Instrumentenmacher. Zu Galanterie-Gegenständen, 
Fasspippen, Küchengeräthen, Cigarrenspitzen. Von Bild¬ 
schnitzern häufig* verwendet. Jung*e Triebe zu Reifen. 
Brennkraft und Kohle gut. 
Tafel 30. 
Robinia Pseudo-acacia L. 
(Unechte Akazie.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Der Splint der Robinie 
ist sehr schmal, g*elblich, der Kern gelbbraun, Splint und 
Kern oft auch grünlich. Ein Ring grosser Poren im Frühlings- 
